SÉANCE DU 24 JUILLET IQoS. 255 



Analyse. — Ces pro.itiits s'nUnqiient. avec la pins gran(l(3 facilité par 

 l'acide chlorhyflriqiie. On évapore à siccilé le produit de la réaction et l'on 

 reprend par l'eau acidulée, qui laisse la silice. 



Dans la dissolution j'ai précipité le zinc parle carbonate de soude et dans 

 la liqneur séparée de l'oxyde de zinc j'ai dosé la potasse par le procédé de 

 Corenwinder et Contamine. 



Le premier silicate a pour densité à o" : 3,68. 



Les analyses conduisent à lui assigner la formule K-0,6ZnO,4SiO^, 



Troiiv('. Calculé. 



Silice 28, 65-^,8, fia 29,23 



Oxyde de zinc 59,55-5(),Go-58,99 59,3i 



Potasse 12, 01-12, '10-12, 43 11,44 



Le second produit a pour densité à o" 11,96. 



La formule qui rend le mieux compte des résultats de l'analyse est 



8R=0,9ZnO,i7SiO*. 



Comme cette formule me paraissait un peu compliquée, j'ai fractionné le 

 produit en quatre parties. C'est qu'en effet, dans la séparation des cristaux 

 microscopiques par les liqueurs lourdes, il se présente une difficulté qui 

 rend la méthode quelque peu imparfaite, l'adhérence de bulles d'air dont 

 l'influence joue un si grand rôle dans la détermination des densités. Je 

 remédiais au peu de mobilité des cristaux dans la liqueur en la laissant en 

 repos pendant 12 heures. 



Les différences ont très peu varié. 



Ainsi deux analyses du produit brut ont donné : 



Trouvé. Calculé. 



Silice 39,73 39,71 



Oxyde de zinc 29,07 29,03 



Potasse 3o , 28 3o , 49 



Les analyses des quatre premières fractions ont donné : 



I. 



Silice 39,96 



Oxyde de zinc .... 28,90 

 Potasse 3o,65 



Calculé 



pour 



8K=0,9ZnO,i-SiO=. 



Silice 4o , 70 



Oxyde de zinc 29,27 



Potasse 3o 



